DE L'ACADtfMIE ROYALE DES SCIENCES. 54 > 

 Si, aprcs que cette chaux d'or eft precipitee par le zinc & que la li- 

 queur furnageante n'eft plus teinte de jaune , on donnoit le temps a l'eau Q „ _ M j 

 ajoutee de s'evaporer, l'eau regale reprendroit fon premier drgre d'aci- 

 diti, Tor feroit difl'ous de nouveau & il arriveroit qu'il fe melcroit exac- Anntc i"J3$- 

 tcment avec le zinc & qu'cn le precipitant par un alkali fixe ou volatil , 

 on precipiteroit enkmble les deux fubftances mctalliques. 



Quand fur une dillolution d'or on verfe une dillolution de zinc, faite 

 par l'eau regale & filtree ( car il y furnage toujours une ecume qu'il en 

 font feparer ) la couleur de la dilfolution d'or ne (libit d 'autre change- 

 mart que celui de devenir un pcu moins jaune 1 , inais il ne fe fait aucua 

 precipite ni de l'or ni du zinc, parce qu'ici chaque quantite de l'eau re- 

 gale a fait fa foncHon , e'eft-a-dire, quelle eft fumlamment chargee de 

 tout ce quelle a pu dilfoudre, l'une d'or, l'autre du zinc. 



II etoit a prefumer qu'un melange de dillolution d'or & de dillolution 

 du zinc etant precipite par un fel alkali , ne donneroit pas , apres les lo- 

 tions ordinaircs , un or fulminant , a caufe de l'intcrpoluion des parties du 

 ainc; M. Hellot a voulu s'en affurer. Ainii fur un melange de ioo gout- 

 tes de chacune de ces deux diffolutions, l'une & l'autre autant chargees de 

 metal qu'elles le pouvolent etre, il a verfe jufqu'a 80 gouttes d'efprit vo- 

 latil de fe) ammoniac fait par la chaux , pour precipiter parfaitement la 

 chaux metallique : cctte chaux compofee d'or & de zinc, aprcs avoir etd 

 Iavee & fechtie, a etc expofce au feu dans une petite cuilliere de fer bien 

 nette; il s'eft fait un petit decrepitement fourd, fans aucun fautilleiuent 

 feniiblc des parties de la poudre & pendant ce petit decrepitement la chaux 

 a pris peu a peu une belle couleur de violet fin. M. Hellot a repetc cctte 

 experience entierc trois fois de fuite &z elle a toujours reufJi de meme : 

 ainli voila encore un nouveau moyen de donner la couleur pourpre aux 

 emaux & au flux pour le rubis imite, decrit par Kunckel & Caflius & 

 par confequent une decouverte qui pent etre utile aux Peintres en email 

 & aux Jouailliers. M. Hellot a donne de cet or violet a M. Baiicr, Gra- 

 veur du Roi fur pierre , qui en a fait l'effai avec le talc de verre de Ve> 

 nife & avec le fondant deroail & qui a obtenu un fort beau pourpre. 



L'or fondu avec le zinc en parties egales donne un regule extreme- 

 rnent aigre tres-dur & qui life & poli prend un grand brillant, reflechif- 

 fant ou peignant les objets avec beaucoup de nettete. M. Hellot l'indique 

 a ceux qui voudroieni en faire la depenfe & avoir un miroir a lunettes 

 de reflexion qui hit exempt de fouftlure & peut etre moins fujet a pren- 

 dre de l'humidite de i'air, ce terni auquel font fujets les miroirs done le 

 cuivre eft la bafe. 



M. Hellot a pris un morceau d'or, au ritre des ducats de Hollande, 

 qui pefoit 67 grains •, il a fondu dans un creufet un pareil poids de zinc 

 purine par une fonte precedente ; & y ayant fait tomber l'or, l'or s'eft 

 fondu tres-vite. Dans l'inftant dc la fonte de l'or, il s'eft fait une ful- 

 mination du zinc, pendant laquelle il s'en eft exhale tant en flaiurue 

 qu'en fumee & en ftenrs, le poids de 1 6 grains - , car le regule ou culot 

 que M. Hellot a detache du creufet , refioidi , ne peibit plus que 1 1 8 grains: 



